( 594 ) 



2'' Les lames de fonte destinées à raimanlalion doivent 

 élre trois fois aussi épaisses que les lames d'acier. II est 

 même avantageux d'augmenter encore cette épaisseur. 



3° Il faut que les lames de fonle, en forme de fer à cheval, 

 soient très-courtes. Une longueur convenable est celle 

 d'une fois et demie la largeur, mesure prise à l'extérieur. 



4° Il faut tremper les lames de fonte à la plus haute 

 température possible et sur toute leur longueur; après les 

 avoir chauffées suffisamment, on les relire du feu une à 

 une, on en saupoudre les deux faces opposées de prussiate 

 de potasse pulvérisé sur la moitié de leur longueur à partir 

 des pôles, et on les plonge dans une grande masse d'eau 

 qu'on agile quelque temps. 



5* On aimante chaque lame en frotlant successivement 

 ses deux faces opposées avec un éleclro-aimant en fer à 

 cheval, animé par le courant d'une pile de quatre à cinq 

 éléments Bunsen de médiocre grandeur. 



6° Il faut rejeter les lames aimantées qui ne portent pas 

 beaucoup plus que leur poids, sans qu'on puisse espérer 

 d'en pouvoir augmenter la force par une nouvelle trempe 

 ou autrement. 



7° Ce sont de petites fentes transversales (dans le sens 

 de la largeur des lames) provoquées par la trempe qui ren- 

 dent les lames mauvaises. Ces feules se renconlrent sur- 

 tout dans la fonle de qualité inférieure. Les fentes qu'on 

 observe quelquefois dans le sens de la longueur des lames 

 ne paraissent avoir que peu ou point d'influence sur la 

 force des aimants. 



8° Enfin une lame de fonte aimantée par le courant de 

 quehjues éléments Bunsen , ne peut être aimantée en sens 

 inverse au même degré qu'à l'aide d'un nombre d'éléments 

 nolablement plus grand. Il faudrait, d'aj)rès M. Florimond, 



